## ANALISIS CAMPURAN SERAT PELEPAH TANGKAI PISANG KEPOK DENGAN RESIN KATALIS TERHADAP KEKUATAN TARIK
Rahbini 1 , Heryanto Budiono Soemardi 2 , Sarjiyana 3
Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang 123 Jl. Soekarno – Hatta No. 9, Malang 65141, Indonesia
1 rahbini27@gmail.com, 2 heryanto@polinema.ac.id, 3 an_sarjiyana50@yahoo.co.id

## Abstrak
Kekuatan  pada  bahan  adalah  parameter  untuk  menunjukkan  sifat  mekanik  bahan  yang  ditentukan berdasarkan ketahanannya menopang gaya-gaya luar. Dalam ilmu bahan dikenal berbagai pengertian kekuatan    yang  bergantung  pada  berapa  jauh  gaya-gaya  luar  menimbulkan  dampak  terhadap  bahan tersebut. Bahan resin dan katalis adalah  sebuah polimer  yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi, diantaranya pengemasan,  tekstil (contohnya tali, pakaian dalam termal, dan karpet), sedangkan pelepah tangkai pisang dari pohon banyak kandungan air belum digunakan dibidang teknik.  Dengan  adanya  campuran  serat  pelepah  tangkai  pisang  dengan  resin  katalis  disebut  bahan komposit. Komposit adalah suatu bahan padat yang dihasilkan  dari  gabungan  dua  atau  lebih bahan yang berbeda untuk  memperoleh sifat-sifat   yang  lebih  baik  yang tidak dapat diperoleh dari setiap komponennya. Metoda pengujian bahan komposit dilakukan dengan cara bahan dicetak dengan ukuran panjang, tebal dan lebar sesuai standar. Material tersebut dijepit atas bawah seterusnya alat uji menarik benda uji sehingga didapatkan nilai kekuatan tarik maksimal 10,2 x 105 kg/m 2 .
Keywords : composite, mixture of kepok banana, catalyst resin, tension stress

## Abstract
The  strength  of  material  is  a  parameter  to  show  mechanical  material  characteristic,  which  is determined based on the endurance of supporting external force. In materials science, it is know as the various meanings of strength based on how far external force causes the impact on the material. Resin material is a polymer produced by chemical industry and is used in various applications, among other are packing, textile (example: rope, thermal clothing, and carpet), while banana stalk which contain water has not been used in engineering. The mixture of banana stalk fiber with catalyst resin is called composite. Composite is a solid material produced by the combination between two or more diffrent materials  to  obtain  better  characteristic  which  cannot  be  obtained  from  every  component.Testing method of composite is done by being pressed with long , thick, wide size based on the standard. The up and down part of the material is clamped and then the testing instrument pulls the tested object so that can show maximum pulling power of 10.2 x 10 5 kg/m 2 with a speed of 100 mm/minute.
Keywords : composite, mixture of kepok banana, catalyst resin, tension stress

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah Material komposit yang melibatkan dua atau  lebih  jenis  pengisi  dalam  matriks  disebut komposit  hibrid  [2].  Dengan  komposit  hibrid  yang mengandung dua atau lebih pengisi, maka    keunggulan    dari    suatu    pengisi    dapat melengkapi kelemahan pengisi lainnya Silvia [4]. Bahan resin  tidak  selalu  digunakan  peralatan  rumah  tangga namun resin dapat juga digunakan bentuk lainnya seperti campuran  bahan  cat  kendaraan,  lem,  dll  Harper  [8]. Campuran  resin  dan  serat  pelepah  tangkai  pisang  kepok upaya  peningkatan  nilai  tambah  suatu  kekuatan komponen  alternatif  kebutuhan  suku  cadang  kendaraan. Tentunya bahwa  bahan komposit yang terbuat dari resin dan  serat  pelepah  tangkai  pisang  Nopriantina  [3]  agar mempunyai  kekuatan  tambah  dibandingkan  tanpa  serat
tangkai pisang. Komposit tersebut dapat membatu untuk memndapatkan  kekuatan  lebih  sangat  memungkinkan digunakan pada bidang-bidang lainnya seperti kelistrikan, kedokteran  teknik,  dan  teknik  lainnya.  Berdasarkan pertimbangan di atas kami mengadakan penelitian  untuk mengetahui  kekuatan  tarik  dari  bahan    komposit  berupa campuran  serat  pelepah  tangkai  pisang  kepok  dengan resin  pada  pengujian  tegangan  tarik  dalam  skala laboratorium.
Perbandingan Kekuatan Tarik
Penelitian  berikutnya  komposit  polipropilena  dengan pengisi serat pandan dan serat batang pisang dalam daapat diketahui kekuatan tariknya Moulida [9].

## B.  Perumusan Masalah
Perumusan masalah  kekuatan adalah:
1) Bagaimana  hasil  kekuatan  bahan  campuran  serat pelepah tangkai pisang dengan resin.
2) Bagaimanan menguji kekuatan bahan komposit yang terbuat  dari  campuran  serat  pelepah  tangkai  pisang dengan resin.

## C. Batasan Masalah
Pembahasan penelitian dibatasi pada,
1) Uji kekuatan untuk bahan uji dilakukan uji tarik.
2)  Benda  uji  bentuk  pejal  flat    ukuran  2x12,5x75 mm standar ASTM D-4762
3) Bahan benda uji dari bahan komposit.

## D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dilakukan untuk :
Menganalisa  kekuatan  bahan  yang  ditinjau  dari kekuatan tarik.

## E.   Manfaat Penelitian
Diharapkan  setelah  penelitian  ini  selesai  dapat bermanfaat diantaranya:
1. Bagi  peneliti  dalam  penelitian  yang  dilakukan merupakan  penerapan  teori-teori  peningkatan kompetensi di bidang kekuatan bahan.
2. Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai bahan  studi  kasus  bagi  peneliti  lainnya  dan acuan  bagi  mahasiswa  serta  dapat  memberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bacaan.
3. Bagi  pembaca,  sebagai  bahan  referensi  dalam pengembangan penelitian lebih lanjut .

## II. TINJAUAN PUSTAKA
A.   Penelitian sebelumnya Beberapa  peneliti  terdahulu  tentang kekuatan  tarik pada penelitian tentang pengaruh ketebalan serat pelepah pisang kepok ( Musaparadisiaca) terhadap sifat mekanik material komposit poliester - serat alam. Dalam penelitian ini  digunakan  metode hand  lay-up untuk  pembuatan spesimen komposit dengan mengacu pada ASTM D-4762 sedangkan karakterisasi kuat tekan mengacu pada ASTM D-695 dan kuat tarik mengacu pada ASTM D-638. Tegangan maksimum tali dari serat batang pisang pada diameter  10  mm  yaitu  pada  orde  14x10 5 kg/m 2 .hingga 16x10 5 kg/m 2 . Dengan tegangan maksimum yang cukup tinggi,  tali  berbahan  dasar  serat  batang  pisang  memiliki potensi  yang  tinggi  sebagai  produk  yang  memiliki  nilai guna tinggi Yuliono [6].
Pengaruh kontaminasi Saliva terhadap kekuatan tarik antara  resin  komposit    dengan  jaringan  dentin  Resin komposit merupakan salah satu bahan restorasi sewarna gigi  yang  menjadi  pilihan  saat  ini.  Penggunaan  resin komposit  antara  lain  untuk  gigi  anterior  dan  gigi posterior. Kontaminasi saliva merupakan hal yang sering terjadi dalam aplikasi resin komposit Soufyan [5].
Gambar 1.   Bentuk bahan komposit 2. 1. Kekuatan dan Regangan Sederhana Kekuatan Tarik Kekuatan  tarik  pada  umumnya  terjadi  pada  rantai,  tali, paku keling, dan lain-lain. Rantai yang diberi beban akan mengalami kekuatan tarik yang besarnya tergantung pada beratnya Beer [10].
2.2   Hukum Hooke Gere [7]
Berbunyi,  “Jika  benda  dibebani  dalam  batas  elastisnya, maka kekuatan  berbanding lurus dengan regangannya”. Secara matematis ditulis:
konstanta E Regangan Tegangan  
2.3   Modulus Elastisitas (Modulus Young) Kekuatan  berbanding  lurus  dengan    regangan,  dalam daerah elastisnya [10], atau:
  . . x E     E (1)
dengan, σ: simbol kekuatan ϵ  : simbol regangan
E : konstanta proposionallitas atau disebut juga modulus elastis atau modulus Young
2.4   Deformasi Benda Karena Gaya yang Bekerja Misalkan,
P : beban atau gaya yang bekerja pada benda
L : panjang benda
A: luas penampang benda σ: simbol kekuatan ϵ: simbol regangan δl: deformasi benda
Kita tahu bahwa kekuatan tarik  Gere [7]
A P   (2)
B.  Hipotesis Nol (H 0 ) adalah sbb.: 1. H 01 : Tidak ada pengaruh  yang  signifikan antara  gaya dan bahan komposit terhadap kekuatan tarik.
2.    H 02 :  Tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara panjang dan bahan komposit terhadap kekuatan tarik 3..  H 03 :  Tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara interaksi gaya dan panjang terhadap   kekuatan tarik
C. Hipotesis alternatif (H 1 ) adalah sbb.: 1.    H 11 :  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  gaya  dan bahan komposit terhadap kekuatan tarik. 2.  H 12 : ada pengaruh yang signifikan antara panjang dan bahan komposit terhadap kekuatan tarik 3.    H 13 :  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  interaksi gaya dan panjang terhadap   kekuatan tarik

## III. METODE
Penelitian ini dilakukan dengan metode sistimatis dengan cara tahap demi tahap yang diawali pemilihan bahan yang akan  dibentuk  menjadi  benda  uji.  Pembuatan  cetakan sesuai  dengan  stndar  untuk  bahan  komposit  atau  non logam. Bentuk cetakan dibuat satu bagian tidak perlu dua bagian  seperti  satu  tangkup  maka  metodenya  sebagai berikut:
Bahan dan Alat Penelitian Bahan spesimen
Bahan  yang  diperlukan  adalah  serat  tangkai  pisang  dan resin katalis. Peralatan yang digunakan alat uji tarik.

## Pembuatan spesimen
Mempersiapkan bahan komposit serat tangkai pisang dan resin. Membuat cetakan specimen dari aluminium dengan ketebalan 8 mm dan kedalaman cetakan untuk specimen 2 mm.  Mengukur serat tangkai pisang tebal dan panjang dengan menggunakan jangka sorong. Mengukur densitas serat  dan  resin  dengan  menggunakan  timbangan  digital dan  gelas  ukur.  Sebelum  resin  dituangkan,  terlebih dahulu  seluruh  permukaan    cetakan  dilapisi  dengan grease  agar  specimen  mudah  dikeluarkan.  Serat  tangkai pisang  dimasukkan  ke  cetakan  dibuat  3  tahap.  Tahap  1 serat tangkai pisang 1 biji, tahap 2 serat tangkai pisang 2 biji,  tahap  3  serat  tangkai  pisang  3  biji. Tuangkan  resin sampai penuh pada masing-masing cetakan sampai rata. Ukuran specimen dan benda cetakan Gambar 2 dan 3 IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Gambar 2. Ukuran specimen
Gambar 3. Bentuk cetakan benda uji
Susunan bahan komposit terdiri atas serat tangkai pelepah pisang  dan  resin  katalis  97%:3%.  Perbandingan  resin dengan pengeras cairan resin 99%:1%. Setelah specimen mengering  kira  3  menit,  specimen  dikeluarkan  dan dibersihkan  dari  grease  yang  menempel.  Kemudian lakukan perbaikan pada specimen jika bentuk specimen belum rata.

## XIII. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Hasil Penelitian .
Data  hasil  penelitian  dianalisis  dicatat  berdasarkan  hasil pengukuran dengan menggunakan grafik untuk menganilisis  parameter  beban  dan  kecepatan  perlakuan terhadap kekuatan tarik, yang dihasilkan.seperti table 1 di bawah ini.

## TABEL 1.  DATA KEKUATAN TARIK

## B. Analisa Data
Sebelum  diadakan  analisis  data  statistik  ,  maka  al pertama yang sangat penting adalah menganalisa distribusi dari  data  yang  ada  ,  yang  sangat  berguna  untuk mengevaluasi  kecocokan  teknik  statistik  yang  akan digunakan untuk uji hipotesis maupun pembuatan model. Dalam  percobaan  yang  telah  dilakukan  maka  dalam penelitian  menggunakan  uji  statistik one  wy  anova [1] dengan  grafis  seperti  Gambar  5  menunjukkan  gambar
grafik  normal  probability  bahwa  kedua  faktor  beban  dan kecepatan  tarik  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kekuatan. Semakin panjang benda uji semakin meningkat besar kekuatannya.
Setelah dilakukan proses analisis ditampilkan bentuk grafik seperti Gambar 4 menunjukkan bahwa respon besar tegangan  tarik  bila  perlakuan  kecepatan  tarik  semakin meningkat maka sebarannya semakin meningkat pula.
Bentuk lainnya dari hasil gambaran seperti Gambar 4 bahwa bentuk  gambar grafik dari nilai rata-rata kekuatan tarik  dari  hasil  beban  dan  kecepatan  tarik  pada  titik  nol sangat  signifikan  pengaruhnya  terhadap  kekuatan  tarik. Bentuk  grafik  kecepatan  tarik menunjukkan  bahwa parameter  beban  maupun  kecepatan  tarik  pada  benda  uji akan  dapat  memberi  nilai  perubahan  besar  kekuatan. Kondisi  yang  membuat  meningkatnya  kekuatan  tentu disebabkan besar gaya dan kecepatan tarik. Pada tegangan maksimum    terletak  pada  lapis  2  terjadi  pada  kecepatan tarik 100 mm/menit menunjukkan grafik titik-titiknya naik diantara titik 0 dan 3 dititik 2.
Gambar 4.  Grafik pengaruh beban dan kecepatan tarik thd tegangan tarik
Pengaruh jumlah 2 lapis dan kecepatan tarik 100 m/detik katagori  kecepatan  sedang  maka  tegangan  tarik  yang diperoleh semakin besar Gambar 4.
Gambar 5.  Grafik pengaruh beban dan kecepatan tarik thd tegangan tarik
Pengaruh jumlah lapis dan kecepatan tarik Gambar 5
1. Tanpa  lapis  dengan  kecepatan  200  m/menit didapatkan tegangan tarik besar 9,5 x10 5 kg/m 2 .
2. Dengan lapis 1  dengan kecepatan 100 m/menit didapatkan tegangan tarik besar 9,0 x10 5 kg/m 2 .
3. Dengan  lapis  2    dengan  kecepatan  m/menit didapatkan  tegangan  tarik  besar  10,2  x10 5 kg/m 2 .
4. Dengan lapis 3  dengan kecepatan 50 m/menit didapatkan tegangan tarik besar 8,9 x10 5 kg/m 2 . Dari  grafik  tersebut  diatas  didapatkan  tegangan  paling rendah  didapatkapan  pada  jumlah  1  lapis  dengan kecepatan  50  m/menit  tegangan  tarik  3,4  x10 5 kg/m 2 . Tegangan  maksimum  didapatkan  pada  jumlah  2  lapis dengan kecepatan 100 m/menit tegangan tarik 10,2  x10 5 kg/m 2 .
Gambar 6.  Contour plot of tegangan maksimum vs kecepatan tarik , jumlah lapis
Pada  grafik  contour  Gambar  6  tersebut  diatas  berwarna dasar  hijau  diantaranya  hijau  muda,  hijau  sedang  dan hijau  tua.  Bermacam-macam  warna  hijau  diklasifikasi besaran  tegangan  tarik  dan  kecepatan  tarik  benda  uji. Didapatkan  tegangan  tarik  paling  besar  terletak  pada warna hijau pekat 10,2 x10 5 kg/m 2 . dan paling rendah 3,4 x10 5 kg/m 2 .
Gambar 7. Tegagan tarik dan beban
Tegangan tarik pada benda uji tanpa tambahan pelepah tangkai  pisang  seperti  Gambar    7,  didapatkan  kekuatan tarik  rata-rata  8,0  x10 5 kg/m 2 .  pada  beban  470  kg  pada kecepatan tarik 50 m/menit.
Gambar 8  grafik tegangan tarik jumlah 1 lapis kec. 50 m/menit
Tegangan tarik pada benda uji dengan tambahan jumlah 1  lapis  pelepah  tangkai  pisang  seperti  Gambar  10, didapatkan kekuatan tarik rata-rata 3,96 x10 5 kg/m 2 pada beban 240 kg pada kecepatan tarik 50 m/menit
Gambar 9  grafik tegangan tarik jumlah 2 lapis kec. 100 m/menit
Tegangan tarik pada benda uji dengan tambahan jumlah 2  lapis  pelepah  tangkai  pisang  seperti  Gambar  11 didapatkan kekuatan tarik rata-rata 10,2x10 5 kg/m 2 pada beban  680  kg  pada  kecepatan  tarik  100  m/menit.  Pada grafik dari awal 0 – 1 terjadi garis proposional didapatkan tegangan  tarik  0,9x10 5 kg/m 2 .  Grafik  0  –  4  didapatkan garis panjang mendatar dikarenakan menerima gaya tetap benda  uji  semakin  memanjang.  Titik  4  mulai  ada perubahan grafik naik  proposional mencapai titik puncak 11,29 x10 5 kg/m 2 . Selanjutnya grafik mulai menurun titik 5 -7 dengan arah garis kekanan dan mendatar.
Gambar 10  grafik tegangan tarik jumlah 3 lapis kec. 200 m/menit
Tegangan tarik pada benda uji dengan tambahan jumlah 3 lapis  pelepah  tangkai  pisang  seperti  Gambar  12, didapatkan kekuatan tarik rata-rata 7,26 x 10 5 kg/m 2 pada beban 440 kg pada kecepatan tarik 200 m/menit .
C.   Pembahasan
1. Benda uji mengalami kekuatan tarik
Benda uji pada saat proses penarikan dengan variasi kecepatan  tarik  yang  menyebabkan  benda  uji  akan mengalami  perubahan  bentuk  penampang.  Besar kekuatan  tergantung  sifat  bahan  sesuai  dengan  tabel  1 hasil  eksperimen  dimana  kekuatan  benda  uji  sangat berpengaruh  pada  pembebanan  dan  kecepatan  rata-rata. Dari  tabel  1  dihitung  rata-rata  menunjukkan  bahwa pengaruh  beban  dan  kecepatan  sangat  signifikan perubahan kekuatan tarik.

## 2. Kekuatan tarik
Kekuatan tarik disebut juga mampu tarik adalah gaya  yang  berja  pada  benda  uji  arah  vektor  tegak  lurus pada penampang pada saat mengalami penarikan.
Kekuatan    tarik      biasanya      berhubungan erat  dengan  nilai  pemanjangan  saat  putus  yang diperoleh      pada      uji      kekuatan      tarik.      Nilai kekuatan  tarik  dapat memiliki  nilai  yang  sama  apabila material  yang  diujikan  berada  dalam  keadaan  solid. Suatu  material  dikatakan  homogen  apabila  material tersebut  memiliki  sifat  yang  sama  disetiap  titik  tanpa bergantung pada lokasi.
Pada  uji  kekuatan  tarik,  suatu  material  diberikan tegangan  berupa  tarikan  yang    berkonsentrasi    pada suatu    titik    lokal  tertentu,    sehingga    kekuatan    tarik material  akan    bergantung    pada    jenis    bahan  yang bersangkutan      pada      titik      tertentu    tersebut, sedangkan    pada    uji    kekuatan    tarik,    suatu material    diberikan    tegangan    berupa    tarikan yang    berkonsentrasi    pada    seluruh    material (homogen)  pada  seluruh  titik,  sehingga  patahan    akan mulai  terjadi  ketika  penampang mulai ada perubahan mengecil  saat  itulah  terjadi  kekuatan  minimal  dan maksimal mencapai titik kekuatan tarik maksimumnya. Diantara sekian jumlah lapis serat pelepah tangkai pisang dari hasil uji tarik ternyata pada 2 lapis serat yang paling maksimum tegangannya.

## 3. Kecepatan tarik
Kecepatan tarik dalam proses pengujian sesuai spesifikasi peralatan  yang  ada bahwa  untuk  menguji  kekuatan tarik variabel yang diberikan adalah beban dan kecepatan tarik. Beban yang diberikan 3 macam yaitu 400mkg, 1000 kg, 20.000  kg,  sedangkan  kecepatan  terdiri  pilihan  50 m/menit, 100 m/menit dan 200 m/menit.

## V. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Tanpa  tambahan  pelepah  tangkai  pisang  kepok didapatkan  tegangan  tarik  rata-rata  8,0  x  10 5 kg/m 2 dengan kecepatan tarik 50 m/menit.
2. Dengan tambahan jumlah 1 lapis tegangan tarik rata- rata minimal 3,96 x 10 5 kg/m 2 dengan kecepatan 50 m/menit.
3. Dengan tambahan jumlah 2 lapis tegangan tarik rata- rata maksimum 10,2 x 10 5 kg/m 2 jumlah 2 lapis dengan kecepatan 100 mm/menit.
4. Dengan tambahan jumlah 3 lapis tegangan tarik rata- rata sedang 8,0 x 10 5 kg/m 2 dengan kecepatan 200 mm/menit.
B. Saran
1. Penelitian  awal  ini  dapat  dilanjutkan  ke  penelitian berikutnya  untuk  mendapatkan  nilai-nilai  kekuatan tarik.
2. Jumlah benda uji sebaiknya lebih dari 60 buah.
3. Pada  proses  pengujian  benda  uji  sebaiknya permukaan flat dan rata.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
[1]   Grant, Eugene I. And S. Leavenworth, Rihard , 1989. Pengendalian Mutu Statistik ,  Erlangga, Jakarta.
[2] Jawaid,Khalil M. H.P.S., Khanam, P. Noorunnisa dan  A.  Abu  Bakar.,  2011,  Hybrid  Composites Made from Oil Palm Empty Fruit   Bunches  /   Jute Fibres:   Water Absorption,   Thickness   Swelling and  Density    Behaviours,    J   Polym    Environ  19:
106-109.
[3]  Nopriantina  Noni,  Astuti,  2013 Pengaruh  Ketebalan Serat  Pelepah  Pisang  Kepok (Musa  Paradisiaca) Terhadap  Sifat  Mekanik  Material  Komposit
Poliester-Serat Alam,  Jurnal Fisika Unand Vol. 2, No.  3,  ISSN  2302-8491,  Jurusan  Fisika  FMIPA Universitas Andalas Kampus Unand, Limau Manis,
Padang, 25163
[4]    Silvia, Castiqliana, 2015, Pengujian Kekuatan Tarik Dan Kekuatan Tarik Komposit Hibrid Resin Bekas Kemasan  Gelas  Jenis  Polipropilena/  Serbuk  Kayu Kelapa  Termodifikasi/Serbuk  Serat  Kaca  Tipe E,Jurnal Teknik Kimia USU, Vol. 4, No. 3
[5]  Soufyan A., D.J. Indrani, M.Erlinda, 2008, Pengaruh Kontaminasi  Saliva  Terhadap  Kekuatan  Tarik Antara  Resin  Komposit  Dengan  Jaringan  Dentin, Indonesian  Journal of  Dentistry 2008;  15  (2):131- 134,  ISSN  1693-9697,  Fakultas  Kedokteran  Gigi, Universitas Indonesia, Jakarta
[6]  Yuliono Eko Nugroho, Agus Yulianto dan Mahardika Prasetya Aji, 2013, Kuat Tarik Tali Berbahan Dasar Serat  Batang  Pisang, Jurnal Fisika  Vol.  3  No.  1,
2013,  FMIPA  Universitas  Negeri  Semarang  Jalan Raya Sekaran Gunungpati Semarang
[7]  Gere  James  M.  and  Barry  J.  Goodno,  2009, Mechanics of Materials, Seventh Edition, ISBN-13: 978-0-534-55397-5 Printed in the United States of America
[8]   Harper Charles A, 2006, Handbook of Plastic
Processes,  ISBN-13:  978-0-471-66255-6  (cloth),
Printed in the United Stated of America
[9]  Moulida,  2006,  Perbandingan  Kekuatan  Tarik Komposit  Polipropilena  dengan  Pengisi  Serat Pandan dan Serat Batang Pisang, Jurnal Teknologi Proses, ISSN 1412-7814 USU
[10]  Beer  Ferdinand,  2012,  Mechanics  of  Materials, Published by McGraw-Hill, a business unit of The
McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York.